﻿103 



I. 



Zur Untersuchung gelangten: Kali-Thonerde-Alaun, Am- 

 moniak-Thonerde-Alaun , Kali-Chrom-Alaun , Kali-Eisen-Alaun ; 

 salpetersaures Blei und salpetersaures Baryum. 



Die 1 — 6 mm grossen Krystalle wurden durch Abkühlung 

 einer angesäuerten, für Zimmertemperatur wenig übersättigten 

 Lösung dargestellt. Ueber tausend Krystalle aus etwa hundert 

 angesetzten Lösungen gelangten zur Prüfung. Für die optische 

 Untersuchung standen mir die Polarisationsapparate und Mikro- 

 skope des hiesigen mineralogischen Instituts zur Verfügung. 



Alaun. 



Alle Krystalle von reinem Kali-Thonerde-Alaun waren iso- 

 trop; ebenso alle Krystalle von reinem Ammoniak-Thonerde- Alaun. 

 Krystalle dagegen, welche aus Lösungen entstanden waren, die 

 beide Substanzen gemischt enthielten, zeigten sich in ihrem op- 

 tischen Verhalten gestört, sie waren doppeltbrechend. Die dar- 

 gestellten Lösungen enthielten auf je 100 Gewichtstheile Am- 

 moniak-Alaun 1, 5, 10 oder 100 Gewichtstheile Kali-Alaun. 



Die Krystalle der erst genannten Lösung waren noch isotrop; 

 die der zweiten zeigten schwache, nur mit Hülfe eines in den 

 Polarisationsapparat eingeschalteten empfindlichen Gypsblättchens 

 wahrnehmbare Spuren von Doppelbrechung. Die Krystalle der 

 dritten Lösung Hessen schon ohne Gypsblättchen deutliche Doppel- 

 brechung erkennen, indem sie, bei merklich gleicher Dicke als 

 die andern Krystalle, das durch die gekreuzten Nikols dunkle 

 Gesichtsfeld mit dem Graublau der ersten Ordnung aufhellten. 

 Die Krystalle aus der gleiche Gewichtstheile Ammoniak- und 

 Kali- Alaun enthaltenden Lösung waren am stärksten doppelt- 

 brechend ; sie zeigten im polarisirten Licht das Hellblaugrau bis 

 Weiss der ersten Ordnung. Bemerkenswerth ist, dass diese Kry- 

 stalle von unregelmässig verlaufenden Sprüngen durchsetzt waren, 

 und bei dem Herausnehmen aus der Lösung in mehrere Stücke 

 zerfielen. Auf diese Erscheinung hat bereits Klocke* am Am- 

 moniak-Eisen Alaun hingewiesen, und sie als eine Folge des 

 Spannungszustandes solcher Krystalle gedeutet. 



* 1. c. p. 74. 



